屈折率*屈折率とは真空(実用的には空気)中の光の位相速度と媒質中の光の位相速度との比で表わされます。光学ガラスの屈折率は、表2の15種類のスペクトル線を用いて測定します。Hg屈折率の表示は7桁目を切り捨てて得られた小数点以下6桁の数値を用い、小数点以下5桁で表示するときは6桁目を四捨五入した数値になっています。次の分散式を用いて算出することができます。μmの単位で与えらます。A0,A1,A2,A3,A4及びA5は硝種により定まる定数で、最小二乗法により算出した値が記載してあります。上式とこれらの定数を用いることにより、波長365~1014nmの範囲で、任意の波長に対する屈折率を±5×10-6の精度で算出することができます。分散定数の表示は、指数表記で小数点以下7桁(8桁目を四捨五入)で示してあります。分散とは屈折率が光の波長に依存する現象をいいます。一般に長波長の光に対する屈折率は短波長の光に対する屈折率より小さくなります。分散に関する性質を表す値としてアッベ数が用いられます。小数点以下6桁の屈折率数値から計算され、下6桁の数値で表示してあります。それぞれ次式によって求めてあります。計算には小数点以下6桁の屈折率数値を元に計算し、下3桁目を四捨五入し小数点以下2桁にした数値および下4桁目を四捨五入し小数点以下3桁にした数値を表示してあります。任意のスペクトル線間における計算値で表されます。部分分散比は小数点以下6桁の屈折率数値を用いて計算し、下5桁目を四捨五入し小数点以下4桁の数値を表示してあります。縦軸に部分分散比としてPx,y、横軸にアッベ数としてνdをとると、多くの硝種については、Px,yとνdの間に、ほぼ直線関係が成り立ち、近似的に次式で表すことができます。スペクトル線の種類を表します。このような硝種は、正常分散ガラスと呼ばれます。他方、正常分散ガラスから離れた位置にある硝種は、異常分散ガラスと呼ばれ、2次スペクトルを小さくするために有効なガラスです。正常分散ガラスから離れの度合い、すなわち異常分散性の大きさをΔPx,yで表すと、上式は、より一般化した形で表すことができます。ax,y+bx,y・νd+ΔPx,y正常分散ガラスの基準となるC7及びF2の座標を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種のνdに対応する標準線上の点とその硝種のPx,yとの偏差をΔPx,yとして表示してあります。屈折率の温度係数(dn/dT)光学ガラスの屈折率は温度によって変化します。絶対屈折率の温度係数(Δn/ΔT)abs.は、干渉膨張計を用い、真空中で試料に温度変化を与えた際に生じる試料の光路長の変化に伴う干渉縞の移動量と、膨張による厚さの変化に伴う干渉縞の移動量とを測定して求めます。(JOGIS18-1994に基づく)レーザー光源(405、491、632.8、786nm)を使用して、-40°Cから150°Cの温度範囲について測定しました。波長に対しての屈折率温度係数を近似曲線により近似し、屈折率測定に用いる各波長における屈折率の温度係数を近似曲線から求めました。空気中(101.325kPa)における相対屈折率の温度係数(Δn/ΔT)rel.は次式により算出することができます。ΔTは空気の屈折率の温度係数で、このカタログでは下表の値を用いています。光の波長と温度に対する絶対屈折率の温度係数の関係を次式によって算出しています。E1,λTKは硝種固有の定数であり、ホームページExcelカタログに掲載しております。この式により得られます各波長、各温度でのdn/dTをホームページExcelカタログに掲載しています。ホームページExcelカタログとポケット版硝材カタログにndの温度係数とnFおよびnCの温度係数から得られるνdの温度係数(dνd/dT)を示しました。dnd/dTの単位は×10-6/K、dνd/dTは×10-3/Kです。高温域300~100°Cおよび常・低温域-30~70°Cという範囲の平均値として膨張係数を示しておりますが、ポケット版硝材カタログにはさらに細かい温度解析に対して必要となる-40~-20°C、20~40°C、80~100°Cにおける各熱膨張係数を掲載いたしました。ホームページExcelカタログには-40~150°Cにおいて10°C間隔で掲載しています。単位は×10-7/Kです。光路長の温度係数(ds/dT)ガラスの温度が変化すると、光路長が変化します。dT)は次式により表されます。dTはガラスの屈折率の温度係数です。光弾性定数(B)光学ガラスは精密アニールされており、光学的に等方で複屈折性を示しません。機械的な外力が作用したり、加熱、冷却により温度差が生じるとガラスに応力が生じ、光学的に等方でなくなり、複屈折性を示すようになります。B・σ・tの関係があります。Paの単位で表示してあります。He-Neレーザー光を用い、円板状試料の一直線方向に圧縮荷重を加えたときに円板の中心に生じる光路差を測定し、その値から光弾性定数を求めてあります。着色度*光学ガラスでは紫外から可視域にかけての吸収端より長波長側(可視域)においては、ほとんど吸収が認められないため、着色度を用いてその分光透過特性を簡便に表示することができます。着色度は、10±0.1mmの厚さに研磨されたガラスを用いて、分光透過率(表面反射損失を含む)を測定し、透過率80%と5%と示す波長をそれぞれλ80、λ5で表し、5nm単位で表示してあります。透過率80%を示す波長が327nm、透過率5%を示す波長が285nmのガラスでは着色度λ80は325、λ5は285のように表示されます。λ5)を示しています。λ70を用いて表示する場合は、たとえば(420)のように表示してあります。内部透過率(τ)内部透過率(τ)は、入射側および出射側における表面反射損失を除いた透過率で、厚さの異なる一対の試料のそれぞれの表面反射損失を含む透過率(τ)の測定値を用い、計算により求めてあります。280~1550nmまでの波長範囲について、厚さ5mm及び10mmの内部透過率をそれぞれτ5mm及びτ10mmにより表示してあります。着色の程度を簡易的に示す指標として、内部透過率が80%、5%に相当する波長λτ80、λτ5を示しました。Z8722:2000(物体色の測定方法)に従って求めてあります。D65光源によるXとYの値を掲載しました。定める方法を用い、光透過特性を示したものです。10mm厚の内部透過率(波長範囲:360~680nm、波長間隔10nm)を用い、算出しております。本カタログではCCI(G)、(R)を掲載しました。7097-1986「ISO色特性指数(ISO/CCI)による写真撮影用レンズの色特性の表し方」をご参照ください。当社ウェブサイトにご訪問いただき誠に有難うございます。当事業部に関するお問い合わせは下記の電話番号、お問い合わせフォームよりお願い致します。お問い合わせニュース一覧サイトマップ当サイト利用規約プライバシーポリシ。